OIÎJSÏAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIRES. 83 



wti nom: je rappellerai le complexe correspondant. Ce complexe V est 

 notaminent un conglomérat de la composante C et des cristaux mixtes 

 '^-J ce n'est donc pas une phase homogène, mais nn mélange des deux 

 substances solides qui se séparent de la fonte. Toici maintenant com- 

 ment on peut formuler la dilférence de position du triangle Alw. dans 

 les figg. 3^ 8 et 9 : dans les figg. 3 et 8 la fonte a une teneur en B plus 

 laible que le complexe correspondant; dans la fig. 9 elle a au contraire 

 ine teneur plus élevée. 



iin rapport avec ce qui précède, nous trouvons donc: 

 J-ia température de solidification eutectique de deux corps: 

 8- S atjaisse par addition d'une nouvelle composante quand la fonte 

 'Contient une plus grande proportion de cette troisième stiljstance que le 

 'complexe correspondant ; 



o. s élève quand' la fonde contient tme plus faible proportion delà 

 ■>'otsi.eme siit)sta,n.ce que le complexe corresponjlant. 



^e théorème, nous venons de le déduire dans l'hypothèse que le com- 

 plexe correspondant se compose d'un conglomérat de cristaux mixtes et 

 ^ une des composantes. Je ferai voir procliaiuement qu'il est général, et 

 ^t même vrai quand le complexe se compose de diverses substances, 

 •-igurons-nons un complexe formé des composantes A, B, C, _Detc.,et 

 J'eprésentous par N la composante additionnelle. Soit nN ^ n^Af^ 



t^B -\- n^Q j^ 1;^ composition de la solution l, et appelons A'j , 



2' A, etc. les cor])H solides qui peuvent être en équilibre avec cette 

 oiution; ces solides peuvent être tout aussi bien des composantes que 

 ux mixtes. Mélangeons maintenant les solides A",, 7v,, A', etc. 



^^es crista 



' proportions telles qu'il se forme un conglomérat, oii le rapport 



"es composantes A, B, C etc. soit le même que dans le liquide /, c.àd. 



I • >'2 : «3 etc. Ce conglomérat constitut^ maijitenant notre complexe 



irespondant, qui contiendra en outre la composante iV, dès qu'une 



^s phases solides forme avec A^ cristaux mixtes. 



^utre la, lunivelle composante, le complexe et le liquide on a donc la 



, ''wou, qu'uim des deux dernières phases peut être obtenue en ajoutant 



autre une certaine quantité de la nouvelle composante. Quand la 



H autitii de Li nouvelle composante devient inliniment petite, le complexe 



'■approche de la composition du liquide /. Ce liquide devient évidemment 



iquide eutectique, et la composition du complexe se rapproche de celle 



'Kpiide eutectique, qui ne contient que les composantes ^, B, Cetc. 



